214 
Form und der Schlacke während dieser ganzen Zeit eine 
sehr grosse war, so können wir annehmen, dass die Zu¬ 
nahme der Hitze, die sich der Röhre mittheilte, für gleiche 
Zeiten die gleiche gewesen und -die Form nahm um 137^ 
(oder von 75^ zu 212^) in 7 Minuten zu. 
152. Da nun also 
7: 137 =:22:x 
so würde sich , hieraus die Temperatur der Form im Au¬ 
genblicke des Festwerdens der festen-Kruste auf 430^ 6 Fahr, 
ergeben. Da aber das Innere der Röhre heisser war, als 
die Aussenseite und so einen ausdehnenden Einfluss auf 
die äusseren Theile austibte, so müssen wir diese Zahl etwas 
erhöhen und können dieselbe etwa auf 450*^ Fahr, schätzen. 
153. Der Expansionscoefficient von Gusseisen, wie 
ihn Lavoisier und Ray angeben, ist als Mittel aus beiden 
Angaben 
0,00000618 für P Fahr, oder 0,00278 für 450^ 
Diesen Coefficienten auf die Dimensionen der kalten Röhre 
in Anwendung gebracht, ergiebt die Dimensionen bei 450^ 
Fahr, (wie in Spalte 3 Tabelle II S. 94) und diese bestim¬ 
men das Volumen der Schlacke zur Zeit ihrer anfänglichen 
Erstarrung. 
154. Die Temperatur der flüssigen Schlacke im Mo¬ 
mente, wo sie in ' die Form floss, war dieselbe wie im' 
Hochofen und bedeutend höher als ihr Schmelzpunkt. Es 
wurde festgestellt, dass die Oberfläche der Schlacke in 
der Form schnell parallel zu sich selbst niedersank und 
dann, sobald eine dünne Kruste sich gebildet hatte, concav 
zu werden anfing. In diesem Augenblicke wurde die 
mittlere Tiefe der Schlackenoberfläche unter dem Rande 
der Röhre durch Messung festgestellt. Da die Höhe der 
Formen vier bis fünfmal so gross ist, als der Durchmesser 
des Randes, so geben diese Messungen nach der Tiefe 
sehr genaue Volumbestimmungen;' als Durchschnitt für 
die drei Experimente wurde 130 Kubikzoll gefunden und 
da 8160 die mittlere Capacität der Formen iii der Kälte 
ist, für die Temperatur corrigirt, so folgt daraus, wenn 
man das Volumen der in die Formen gefüllten Schlacke 
bei einer etwas höheren Temperatur als dem Schmelzpunkt 
